992 



würde durch Vereinigung gleicher Molecüle der Endanalcime 

 zu Stande kommen: 3 (Na 2 A1 2 3 6 Si0 2 ) -f 8 H 2 -}- 

 3 (Na 2 A) 2 3 2Si0 2 ) + 4 H 2 - 6 (Na 2 A1 2 3 4 Si0 2 

 -f- H 2 0), und es ist somit die heutige Formel des Analcims 

 wenigstens zu verdoppeln. 



23. Es wurden noch aus folgenden Silicaten Analcime 

 hergestellt. 



Es wurde hydratische Thonerde und zweifach kieselsaures 

 Kali in 10 procentiger Lösung in folgenden Molecülverhält- 

 nissen zusammengebracht: 1 A1 2 3 + 3 (K 2 2 Si0 2 ), und das 

 Gemisch 27 Stunden bei 195 — 200° erhitzt; es bildete sich 

 das in kleinen Krystallbüscheln und -garben auftretende Silicat 

 No. 41. Molecülverhältniss von A1 2 3 : Si0 2 = 1 : 4,51. 



Dieses Silicat wurde durch 4tägige Behandlung mit NaCl- 

 Lösung bei 100° in die Na-Verbindung übergeführt und letz- 

 tere dann 198 Stunden bei 210 — 215° mit einer Lösung von 

 2 Theilen Borax und 10 NaCl in 70 H 2 behandelt; die 

 Krystallbündel waren völlig verschwunden und statt deren 

 schlecht entwickelte und durch Einschlüsse getrübte Ikosite- 

 traeder gebildet, etwas vermengt mit sehr feinen, runden Kör- 

 nern, die durch Schlämmen entfernt wurden; No. 41a giebt 

 die Zusammensetzung des Schlämmrückstandes an (A1 2 3 : Si0 2 

 - 1 :4,47). 



No. 41 b. No. 41 a durch 78 stündige Behandlung mit 

 KCl-Lösung bei 210 — 215° in Leucit verwandelt. 



No. 41c. No. 41 wurde 78 Stunden bei 200—210° mit 

 einer Lösung von 10 pCt. NaCl und 10 pCt. Na 2 C0 3 behan- 

 delt; unter Si0 2 -Abspaltung war das Silicat in den normalen, 

 in Ikositetraedern krystallisirten Analcim verwandelt; etwas 

 beigemengte feine Körner wurden durch Schlämmen entfernt. 



No. 41 d. No. 41c 3 Wochen mit KCl-Lösung bei 100° 

 behandelt. 



No.41. No. 41a. No. 41b. No.41c. No. 41d. 



H 2 . 



. . 10,51 



7,93 



0,72 



8,01 



1,04 



Si0 2 . 



. . 52,00 



56,86 



57,23 



55,50 



55,72 



A1 2 3 



. . 19,64 



21,71 



22,01 



22,77 



23,03 



K 2 . 



. . 17,85 





20,04 





20,21 



Na 2 0. 





13,50 





13,72 







100 



100 



100 



100 



100 



Natürlicher Analcim, mit Na 2 Q 2 Si 2 -Lösung von 20 pCt. 

 174 Stunden bei 200 erhitzt, erleidet keine Veränderung, zu 

 Glas geschmolzener Analcim verwandelt sich unter diesen Um- 

 ständen in einen Si0 2 reicheren Analcim. 



